( 3/,6 ) 

 gaz recueillis ont été analysés par In niélhode si simple et si précise donnée 

 par M. Peligot. 



» Voici la composition du mélange gazeux recueilli après linit heures 

 de chauffe : 



!\loycnnc 



de 



deux analyses. 



Acide carbonique 20,06 



Oxyde de carbone i5,55 • 



HjnJrogcne 26,60 



Azote 37,79 



100,00 



» La température de l'appareil n'était pas alors assez élevée, et quelques 

 fils de fer minces, placés comme témoins, n'étaient pas encore cémentés, 

 même superficiellement. Après seize heures, le charbon contenu dans la 

 caisse était porté au rouge clair. 



» La moyenne de la composition des gaz recueillis était : 



Après Après 



32 heures Co heures 



de chauffe. de chauffe. 



Hydrogène... 39,80 27,76 



Oxyde de carbone i5,3o 16,82' 



Acide carbonique 00, oa 00,00 



Azote 44 )90 45 )92 



100,00 100,00 



» Le fourneau a été alors abandonné à lui-même et s'est refroidi lente- 

 ment; à l'ouverture de la caisse, le fera été trouvé fortement cémenté, et 

 deux tubes de fer aplatis et soudés aux extrémités s'étaient gonflés en con- 

 densant des gaz dans leur intérieur. 



» Plusieurs lames de tôle épaisses, recouvertes de terre réfractaire afin 

 d'empêcher le contact du métal avec le charbon, étaient également aciérées. 



» L'eau contenue dans l'appareil à boules, et qui avait servi à laver 

 70 litres de gaz aspirés pendant l'opération, était légèrement jaunie, |jeul- 

 étre par du goudron provenant des fragments de bois incomplètement car- 

 bonisés. L'analyse de cette eau ne constatait aucune trace de cyanure, 

 l'examen des tubes n'indiquait pas non plus la présence de cyanures vo- 

 latils. » 



G. R., i8G5, I"- .S,/7.|.j(,(- T. IX, N 7) 45 



